75 
Richtung der Spiegel 779%, in jener der Jahresringe 11-57, 
(Laves). Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme inf olge der 
Durchnässung am Volumen n‘3%, am Gewichte 1137,. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug* parallel zur Faser: Elasticitätsg'renze 
1*46 Kgr., Elasticitätsmodul 1008 Kgr., Bruchgrenze 3*08 Ivgr. 
(Mikolaschek). Bruchgrenze 9*45 Kgr. (Laves). Absolute 
Festigkeit nach Karmarsch: 9*43 Kgr. 
b) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsg'renze 
1*87 Kgr. ; Elasticitätsmodul 600 Kgr., absolute Druckfestig¬ 
keit 2*44 Kgr. (Mikolaschek). 
c) Biegung': Elasticitätsg'renze 0-96 Kgr., Elasticitäts¬ 
modul 679 Kgr., Biegungsfestigkeit 3-58 Kgr. (Mikolaschek). 
Biegungsfestigkeit nach Nördlinger: 774 bis 8*02 Kgr. 
d) Torsion: Elasticitätsgrenze 0-225 K$gr., Elasticitäts¬ 
modul 618 Kgr., Torsionsfestigkeit 0-765 Kgr. (Mikolaschek). 
e) Abscheerung': Abscheerung'sfestigkeit parallel 
zur Faser 0*41 Kgr., senkrecht zur Faser 2*37 Kgr. (Miko¬ 
laschek). Abscheerung'sfestigkeit parallel zur Faser o-6i bis 
0-62 Kgr. (Karmarsch). 
Härte. Sehr weich. Wenn man den Widerstand, 
welchen die Säge beim Querschneiden von Stämmen erfährt; 
beim Buchenholz = 1 setzt, so ist derselbe, frisch gefälltes 
Holz vorausgesetzt, bei der Linde 177. 
Spaltbarkeit. Leicht, rinnenförmig spaltend. 
Dauer. Im Wasser nicht haltbar, dagegen im Freien 
dauerhaft. 
Eigentümlichkeiten. Kernfäule und Gipfeldürre. 
Verwendung. Eines der edelsten Schnitzereihölzer, 
auch vom Tischlern und Drechslern sehr geschätzt. Zur 
Kutschen-Fabrikation, zu Weinpfählen, Hutformen, Spiel- 
waaren, Flechtwaaren. Liefert nach der Aspe das weisseste 
Holzzeug. 
Als Brennholz geringwerthig. Der Bast ist der beste 
für Matten und Bänder. 
